— 325 — 



« Di fatto la temperatura r. alla quale cambia la velocità di raffreddamento 

 della lega liquida, ci è risultato 188°, 3; per trovare il punto al quale cambia 

 la legge della dilatazione, sarebbe stato necessario fare delle determinazioni 

 a temperature interiori ai 200°; ciò che ci è riuscito difficile, come è sopra notato. 



- Il medio coefficiente di dilatazione della Pb Sn 4 completamente liquida, 

 calcolato fra le due temperature estreme osservate, è: 



0,0001189. 



Per essa non calcoliamo la densità D r T . essendoci ignota la legge di dilata- 

 zione a temperature vicine a quella di fusione. Calcoliamo invece secondo la 

 nota ipotesi, la densità della lega alle due temperature più elevate ; si ba: 





D 



D 





t 









trovata 



calcolata 





324°7 



7,7323 



7,7387 



— 0,0064 



357,6 



7,7032 



7,7096 



— 0,0064 



Nell'unione dei metalli liquidi nelle proporzioni, che costituiscono questa lega, 

 si ha dunque ima dilatazione. 



- Il coefficiente di dilatazione della lega liquida, che si deduce da quello 

 dei metalli che la compongono, è: 



0,0001173 



cioè minore di 0,0001189, che è quello trovato coll'esperienza. 



Lega Pb Sn 12 . 



« La lega Pb Sn i2 introdotta nel dilatometro del quale si dànno qui 

 sotto i dati della calibrazione, è stata sottoposta a due serie di determina- 

 zioni. I risultati di queste hanno dato i medi valori, che sono raccolti nella 

 tabella seguente. Solo il valore corrispondente alla temperatura 212° si rife- 

 risce ad ima misura isolata. 





Dilatometro D 



w 29 = 



4,5268 w 



= 0,00479 





P = 33,8995 





t 



D 



a 



212°,0 



7,3518 



b 



218,7 



7,3209 



c 



249,4 



7,2941 



d 



275,3 



7,2726 



e 



304,2 



7,2490 



f 



329,0 



7,2294 





354,8 



7,2088 



